﻿-362- 



Mineralogie. 



Chlorids und Kieselsäurehydrats wurde bei 1200^ im Heräus-Öfen geschmolzen 

 und bei 700 — 800" durch übergeleitete Wasserdämpfe zu hydratisieren ver- 

 sucht. Ob in dem Produkt ein Gemenge von MgO und Kieselsäure oder ein 

 einheitliches Silikat vorlag, ließ sich nicht entscheiden. 



II. Das Silikat MgAlgSiOg und CaAlgSiOe. Das erstere Silikat ist 

 im Schmelzfluß nicht beständig und ergibt bei sehr hoher Temperatur nur 

 Spinell und Glas. Geht man mit der Temperatur auf 1400 herab, so kristalli- 

 siert neben Spinell ein Silikat in feinen, zwiHingslameUierten Nadeln mit gerader 

 Auslöschung. Das Silikat MgAlgSiOe ist nur durch Sinterung, Erhitzung 

 auf 1200° darstellbar und bildet rhombische, prismatische Kristalle mit Hy 

 = 1,649. Das Silikat CaAlgSiOg kristallisiert aus dem Schmelzfluß nicht 

 homogen, sondern zerfällt bei hoher Temperatur in Kalkspinell, SiUimanit 

 und Glas, wie schon Sheperd und Rankin gefunden haben, 



III. Das Silikat MgAlgSigOg. Versuche, dieses Silikat aus seinen 

 Bestandteilen herzustellen, machen es wahrscheinlich, daß auch die zwillings- 

 lameUierten Nadeln, die bei II erhalten wrden, diese Zusammensetzung 

 haben. 



IV. Feste Lösung von CaSiOg und SiOa- Es ist nachgewiesen, daß 

 Silikate imstande sind, kleinere Mengen von HgO, SiOg oder AlgOg aufzunehmen 

 und eine homogene, kristallisierte Masse zu bilden. Um zu untersuchen, welche 

 Mengen von SiOg das Metacalciumsihkat aufzunehmen imstande sei, ohne daß 

 sich beide Komponenten gesondert ausscheiden, wurde eine Mischung von 

 CaSiOg.SiOa durch Zusammenschmelzen hergestellt und die kristallisierte 

 Masse mit Normalnatronlauge behandelt, um das Glas auszuziehen. Hierbei 

 zeigte sich, daß CaSiOg imstande ist, bis zu 13% SiOa in fester Lösung auf- 

 zunehmen. 



V. Feste Lösungen von MgSiOg und SiOg. Es wurde MgSOg + SiOa 

 im Kohleofen bei 1800° geschmolzen und rasch abgekühlt; die Masse erstarrt 

 zu homogenen Sphärolithen ohne Glas. Durch Natronlauge werden 22 — 57% 

 ausgezogen, der Eest ist Enstatit. Die Versuche müssen festgesetzt werden, 

 um zu Gesetzmäßigkeiten zu gelangen, vorläufig steht nur fest, daß feste 

 Lösimgen aus Schmelzfluß gebildet werden können. 



VI. Untersuchungen an Chlorit. Chloritoid von Zermatt schmilzt 

 bei 1400° zu einer sehr zähen, nicht flüssigen Masse imd erstarrt nach ein- 

 stündigem Erhitzen nur zu Glas, nach zwölf stündiger Erhitzung zu Glas mit 

 rhombischem Pyroxen. Eisenarmer Chlorit vom ZiUertal schmilzt leicht und 

 aus dem Schmelzfluß kristallisiert eisenarmer Enstatit. 



VII. Darstellung von Zirkonen mit verschiedenem SiOg-Gehalt. 

 Nach den Versuchsergebnissen kann man annehmen, daß die Verbindung 

 ZrOg . SiOg sowohl SiOa als auch ZrOg noch weiter aufzunehmen imstande ist. 

 Nimmt man an, daß der Zirkon eine isomorphe Mischung von SiOg . ZrOo ist, 

 so würde das darauf hinweisen, daß auch Mischungen dieser Komponenten 

 in anderen Verhältnissen als 1 : 1 möglich sind. R. Brauns. 



